der Festigkeit des Eisens durch Beimischungen. 33 



liehen Proben des Stabeisens durch Biegen, Werfen und Schlagen der Stäbe, 

 auffallend zu erkennen giebt. 



Die Eisenhüttenwerke in der Mark Brandenburg, in Pommern, in 

 der Lausitz und in Niederschlesien verarbeiten sämmtlich Wiesenerze. Es 

 bot sich daher eine gute Gelegenheit dar, die Erze, Zuschläge, das Roh- 

 eisen, die Ilohenofenschlacken, das aus dem Roheisen bereitete Stabeisen 

 und die dabei fallenden Roh- und Gaarschlacken zu untersuchen. Zu die- 

 sen Untersuchungen sind die beiden Hüttenwerke Torgelow in Pommern 

 mid Peitz in der Neumark gewählt worden. Alle Erze, von 1 8 verscliiede- 

 nen Punkten, enthielten, aufser Eisenoxyd, Kieselerde und Wasser, auch 

 noch veränderliche Mengen von Eisenoxydul, Manganoxyd luid Bitimien. 

 Bei einigen fand sich auch noch eine geringe Beimengung von kohlensaurer 

 Kalkerde. Ein bestimmtes IMischungsverhältnifs Avar bei keinem Erz aufzu- 

 finden. Der Gehalt an Phosphorsäure variirte von 0,8 bis 5,6 Procent, 

 der Manganoxydgehalt von 0, 1 bis 10,8 Procent. Dagegen stieg der Eisen- 

 oxydgehalt von 23,24 bis 62,21 Procent, und der Wassergehalt von 16,2 

 bis 24, 4 Procent. 



Der Phosphorgchalt im Torgclower Roheisen betrug 3, 107 Procent, 

 und im Peitzer Roheisen 5, 54 Procent. In den Ilohenofenschlacken fand 

 sich keine Spur von Phosphor oder von Phosphorsäure, ziun Beweise, dafs 

 der ganze Phosphoi'säuregehalt der Erze beim Verschmelzen zti Phosphor 

 i'educirt und als Phosphoreisen im Roheisen ausgebracht wird. Das unter- 

 suchte Roheisen war l>ei einem gaaren Gange des Ofens gefallen, woraus es 

 einleuchtend wird, dafs derPhosphorsäuregehalt der Eisenerze, durch den Ho- 

 henofenprozefs nicht abgeschieden, ja nicht einmal vermindert werden kann, 

 indem die Schlacke keine Spur davon aufnimmt, sondern der ganze Phos- 

 phorsäuregehalt des Erzes sich als Phosphor im Roheisen koncentrirt. Dies 

 ist auch der Grund, weshalb sich vielleicht in jedem Roheisen noch Spuren 

 von Phosphor auffinden lassen werden, wenigstens ist mir bis jetzt noch 

 kein Roheisen vorgekommen, welches ganz davon frei gewesen wäre. 



Bei dem Verfrischen eines solchen, Phosphor haltenden, Roheisens in 

 gewöhnlichen Frischhcerden, wird der Phosphor durch den Luftstrom des 

 Gebläses in Phosphorsäure umgeändert imd auf solche Weise mehr oder 

 weniger vollkommen abgeschieden. Die Frischschlacken enthalten daher 

 sehr bedeutende Quantitäten Phosphorsäure, welche mit dem gleichzeitig 

 Fhjs. Klasse 1826. E 



